— ll4d — 
1° Io opero il così detto spurgamento, operazione preliminare che consiste nel 
tenere immerse in una soluzione di solfito acido di soda le matasse di paglia intree- 
ciata, per più ore di seguito, agitando di tratto in tratto. 
2° Dopo di ciò, tolgo le matasse dal bagno e così bene inbevute le trasporto 
in un altro formato con acqua e poco acido ossalico nel quale le lascio soggiornare 
da 10 a 15 ore. 
3° Di là estratte, le trasporto nella camera a solfare esponendole all’anidride 
solforosa gazosa per.circa 20 ore. i 
La camera è costruita come quella da me descritta parlando delle lane, e prov- 
vista di rete metallica a grosse maglie che ha il doppio ufficio e di trattenere lo solfo 
che può sublimarsi e di formare una certa quantità di acido idrosolforoso. 
Sul pavimento ed anco a una certa altezza sulle pareti, sono situati dei reci- 
pienti di terra ripieni di una soluzione di cristalli di soda la quale assorbe l’anidride 
solforosa prevalente ed il solito acido così formatosi, serve per la prima operazione 
detta di spurgamento. 
4° Le trecce tolte dal solfatoio le immergo poi in un altro bagno di acido 
ossalico, le lascio a sè per vario tempo nel recipiente chiuso, dal quale poi tolte si 
lavano a grande acqua e si fanno asciugare. 
Certe qualità di paglia e specialmente i così detti pedali vengono da taluni 
trattate con una soluzione di acetato basico di piombo che poi l’anidride solforosa va 
trasformando, riducendolo parzialmente in solfato. 
Questo imbianchimento ch’io chiamerei meccanico-chimico è da evitarsi assolu- 
tamente. Io mi sono accertato della esistenza del piombo in molte qualità di paglie 
con cui si fabbricano i cappelli ed anco in cappelli già confezionati. Alcune volte 
la presenza era disvelata da una prolungata digestione in soluzione solfurea, ma 
quando questa reazione mancava, ho incinerito le paglie e nelle ceneri. ho ritrovato 
o solfato od ossido di piombo.” 
Accenno a questo fatto, perchè lo ritengo importantissimo anco per gli effetti 
igienici e sarebbe desiderabile che tali processi di imbiancamento segnatamente quelli 
non diretti da abili operatori venissero a cessare. 
E se da un lato sembra un poco difficile lo abbandono del preparato piombico 
perchè dà sulle paglie ordinarie dei resultati mediocri, l’uso di esso viene temperato 
d’assai per causa di una operazione che necessariamente deve il fabbricante far subire 
alle paglie confezionate. Vo’ dire la stiratura a cui si sottopongono i cappelli, poichè 
l’azione del calore unita alla sostanza organica, tende a decomporre parzialmente il 
sale di piombo ed a cangiarlo in ossido che somministra alla paglia un colore rossigno 
di bruttissimo effetto. 
Non credo necessario lo estendermi a cercare la ragione*del fatto ch'io ritengo 
analogo a quanto riferii riguardo alle lane, per certi dati analitici che pur tuttavia 
non son sufficienti a togliere quel tanto di ipotesi che resta alla intiera soluzione 
del problema e soltanto accenno che avendo sostituito al solfito lo iposolfito, ottenni 
effetto pari e talvolta superiore e quindi opino che anco in tal caso debbasi il migliore 
imbiancamento riferire all’azione più decisa degli acidi idrosolforoso e iposolforoso. 
